Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 729 



Holzl) meist lebhaft gelbbraun^ »eichen farbig« bis schokoladebraun, 

 mit sehr deuthchen Jahresringen, im Querschnitt ausgezeichnet durch 

 helle, weitporige Frühholz- und diesen vorangehende dunkle Spätholz- 

 zonen, mit meist kenntlichen Markstrahlen. Im Längsschnitt glänzend, mit 

 groben, zuweilen etwas wellig verlaufenden Längsfurchen (durch diese 

 auf Tangentialflächen, die zur Längsachse geneigt sind, oft aufPällig »ge- 

 fladert«), im radialen auch querstreifig, im tangentialen schon für das 

 freie Auge, deutlicher unter der Lupe, fein gestrichelt; mit weißen Aus- 

 scheidungen in einzelnen Gefäßen 2). — Von mittlerer Härte und Schwere 

 (spez. Lufttrockengewicht 0,561 — 0,805), gut spaltend, elastisch, wenig 

 schrumpfend, sich wenig werfend, leicht zu bearbeiten, sehr dauerhaft 3). 

 Mit merklichem, bleibendem, schwach gewürzhaftem Dufte, Wasser 

 schwach gelblich, Alkohol tief goldgelb färbend, ohne Gerbstoffgehalt^). 



Mikroskopischer Charakter^), Frühholzgetäße 0,26 — 0,37 mm 

 weit, meist einzeln und in einfacher Reihe den Jahresring beginnend, 

 ihr radialer Durchmesser dem tangentialen oft gleich, seltener von diesem 

 übertroffen; die übrigen Gefäße teils einzeln, teils zu zwei bis mehreren 

 in radialen Reihen oder in Gruppen, ihr Durchmesser von 0,10 bis auf 

 0,03 mm (im äußersten Spätholze) herabsinkend. Alle Gefäße mit ein- 

 fach durchbrochenen Gliedern, auf den Längswänden dicht bedeckt von 

 kleinen runden, einander nicht abflachenden iloftüpfeln mit meist quer- 



76 000 Meterzentner Teakholz (aus Java, Bangkok, Burmah) eingeführt (Gewerbliche 

 Materialkunde, I, Hölzer, herausg. von Dr. P. Krais, p. 45). 



1) Lupenbild der Hirnfläche bei Stone, 1. c, Taf. XI, Fig. 94. 



2) Außer den von C rüger (Bot. Zeitg., 1857, p. 304) untersuchten und be- 

 schriebenen, als Kieselsäure angesprochenen Ausscheidungen kommen nach T ho ms 

 in den Gefäßen des Kernholzes auch solche von Kalziumphosphat (CaHP04) vor, die 

 den hohen Gehalt (29,6 Proz.) der Teakholzasche an Phosphorsäure verursachen (Ber. 

 deutsch, ehem. Gesellsch., 1877, p. 2234 u. Liebig-Kopp, Jahresber. üb. d. Fort- 

 schritte d. Chemie, 1879, p. 937). Diese Vorkommnisse dürften aber nach mancher 

 Richtung noch aufzuklären sein. An Kieselsäure enthält die Asche 24,98 Proz. 



3) Um das Holz gut zu trocknen und das Triften der gefällten Stämme zu er- 

 möghchen, wendet man im westlichen Indien vielfach das »Girdling«- Verfahren an. 

 Man ringelt die Bäume im unteren Stammteile bis zum Kernholze, worauf sie rasch 

 absterben, und beläßt sie so an ilirem Standorte, um sie erst nach zwei Jahren zu 

 fällen (Engler-Prantl, Pflanzenfam., IV, 3a, p. -168). Diese Vornahme soll jedoch 

 das Rissigwerden des Holzes begünstigen und die Elastizität vermindern, ist daher 

 manchenorts, so z.B. in Malabar, wieder aufgegeben (Semler, I.e., p. 707). 



4) Durch Teakholz goldgelb gefärbter Alkohol wird durch Eisenchloridzusatz ge- 

 trübt, aber nicht geschwärzt. Alkoholische Auszüge und besonders solche durch Chloro- 

 form wirken nach H. Matthes und E. Schreiber (Berichte Deutsch. Pharmazeut. 

 Gesellschaft, 24, 1914, p. 429) wegen des hohen Gehaltes an freien ungesät igten 

 Harzsäuren hautreizend, nicht aber das Holz selbst in Stücken oder als Sägemehl. 



5) Vgl. auch Ber. Deutsch. Pharm. Ges., 2i, 1914, Taf. HI. 



